( ,o33 ) 



cubes de sables qtiarfzeiix, d'où l'on a extrait 19. kilogrammes de minerai 

 d'étain, en petits grains de couleur brune où l'on discerne à la loup(^ de 

 nombreux débris de cristaux do cassitésite. 



» Ce minerai ne renferme aucune trace de wolfram, il ne contient ni 

 arsenic, ni antimoine; si on le soumet à l'action de l'hydrogène au rouge 

 et que l'on reprenne par l'acide chlorliydrique étendu pour dissoudre 

 l'étain réduit, la liqueur prend une teinte violacée, caractéristique de la 

 présence de l'acide titanique et de sa réduction à un degré d'oxvdation 

 inférieur. En examinantle résidu quartzeux laissé par l'acide chlorliydrique, 

 on reconnaît d'ailleurs qu'il contient des grains noirs, altirables au bar- 

 reau aimanté, donnant au chalumeau, avec le sel de phosphore, un verre 

 bleu violacé, qui passe au rouge par addition de fer métallique, réaction 

 caractéristique du fer titane. 



» La quantité de minerai réduit étant de 3 grammes, la perte dans l'hy- 

 drogène a été de o^', 55o, et le résidu insoluble dans l'acide chlorliydrique 

 de oS%4o5. 



M En traitant ensuite la liqueur chlorliydrique par l'hydrogène sulfuré, 

 on a obtenu un poids de a^', 6o5 de protosulfure d'étain qui représente 

 aussi, en raison de l'identité des équivalents, la quantité d'acide stanniquc 

 correspondante. 



» La composition du minerai se résume, d'après cela, comme il suit, 

 pour loo parties : 



/ Étain correspondant. . . G8,4 

 Oxyde d'étain 87 | Oxygène calcnlé 18,6 



( Total 87,0 



Gangue siliceuse, un peu micacée, conte- 

 nant un peu de fer titane i3 



Total 100 



» D'après la perte ci-dessus de 3 grammes de minerai dans l'hydrogène, 

 soit oS"', 55o, la quantité d'oxygène enlevée est pour 100 de iB»'", 3, et elle 

 s'accorde bien, comme on le voit, avec le poids de l'oxyde d'étain trouvé. 



» Srihte huit non lavé des Coletles, — En traitant par le même procédé lui 

 poids de 7'''%i55 de sable brut non lavé, on a trouvé oB'',oo33 d'oxyde 

 d'étain, soit o^"", o5 pour 100 de sable. 



V Boche quartzeuse micacée provenant de Vexploitation d'Échassières cl tra- 

 versant 1(1 niasse kaotiniqiie sous forme de filon. — On a trouvé que celte 

 roche contient poiM' 100 o*=',os d'oxyde d'étain. 



» /Inijiftibole tréinolite. — Dans ce minerai existant à l'état de petits nids 



C. R., 1871, 1" aem<Jt.-<-. (T. l,XX\lll, N" liî.) I 3/f 



